Восстановление сплошности металлов при одноосном сжатии

силы около нуля при развороте плоскостей относительно друг друга. Минимальное значение силы наблюдается при сдвиге на полпараметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При клинообразном раскрытии трещины наблюдается монотонное уменьшение силы взаимодействия при увеличении угла раскрытия.

Таким образом, установлено, что одной из причин, препятствующих залечиванию трещин, является гео-

метрический фактор - несовпадение мест разрыва, созданных вследствие параллельного смещения и разворота взаимодействующих плоскостей. При этом сила взаимодействия уменьшается на 2-3 порядка.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02-01-01173).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЛОШНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ © Т.Н. Плужникова, А.А. Стерелюхин, В.А. Федоров, Л.Г. Карыев

Работа посвящена оценке качества схватывания поверхностей поликристаллических металлических образцов под воздействием одноосного сжатия. Также проведено теоретическое исследование, в результате которого построена математическая модель взаимодействия поверхностей монокристаллических металлических образцов при их разориентировке на небольшие углы и увеличении расстояния между ними.

В экспериментах использовали поликристаллы А1 (А1), Си (М1), сплав РЬ+БЬ. Размеры образцов: алюминий - пластины 40x20x5 мм, соединяемые с образцами размером 15x10x10 мм; медь - размеры 60x20x1 мм и 11x11x10 мм соответственно; для РЬ+8Ь -45x20x3 мм и шестигранник со стороной 6,3 мм, которые шлифовали и полировали. Образцы подвергали воздействию одноосного сжатия на твердомере ТШ-2М. Нагрузку варьировали в пределах от 1,63-107 Н/м2 до 9,8-107 Н/м2 для А1, от 1,71 -107 Н/м2 до 19,6-107 Н/м2 для меди и от 0,16-107 Н/м2 до 1,96-107 Н/м2 для РЬ+БЬ. Время воздействия составляло -30 секунд. Для удаления поверхностной окисной пленки образцы поворачивали под нагрузкой на угол до 30° относительно друг друга. Для исследования качества восстановления сплошности образцы разрывали по плоскости схватывания. Напряжение разрыва сравнивали с табличным значением временного напряжения разрыва.

Установлена возможность восстановления сплошности в поликристаллических металлических кристаллах под воздействием одноосного сжатия ортогонального плоскости схватывания. Выявлены наиболее эффективные напряжения сжатия, при которых напряжения разрыва по восстановившемуся сечению максимальны. Установлено, что схватывание поверхностей поликристаллических металлов носит очаговый характер.

В теоретическом исследовании в качестве потенциала взаимодействия атомов решетки выбран экранированный электронами кулоновский потенциал:

фэкрО) = - £1*1 е “ Г1Г £> .

Г

Задачу решали численно на ЭВМ. В результате аналитической оценки сил взаимодействия атомных плоскостей в металлах выявлено, что разворот атомных плоскостей относительно друг друга оказывает заметное влияние на итоговую прочность залеченных образцов.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02-01-01173).

ЗАЛЕЧИВАНИЕ МИКРОТРЕЩИН В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ © Т.Н. Плужникова, М.В. Чемеркина, A.B. Чиванов

Одним из методов восстановления прочностных характеристик кристаллов является залечивание микротрещин.

Цель работы: определить влияние ультрафиолетового излучения на процессы залечивания трещин в кристаллах №С1,1Ж

Исследования проводили на оптически прозрачных монокристаллах с количественным содержанием примесей от 10-2 до 10~3 вес.%. Из крупных блоков выкалывались образцы с размерами 10x20x2 мм. Трещину зарождали асимметричным сколом кристалла.